140 



verwandte Begleiter auftreten, sowie die leicht und glatt ver- 

 laufende Metamorphosirung durch Salzlösung Hessen mir gerade 

 dieses Mineral als ganz besonders geeignet zu weiteren Ver- 

 suchen erscheinen. 



Die Punkte, deren Feststellung besonders in's Auge ge- 

 fasst wurde, sind die folgenden: Ist es möglich, den ge- 

 sammten Natrium - Gehalt des Kryoliths durch Calcium zu 

 ersetzen, resp. wie viel ist substituirbar ? Geht die Umsetzung 

 nach aequivalenten Mengen vor sich? Wie weit beeinflussen 

 ferner verschiedene Temperaturhöhen und vermehrter Druck 

 den Grad der Zersetzung? Ausserdem war es noch von Inter- 

 esse, zu erfahren, ob der vermuthliche Wassergehalt der Um- 

 wandlungsproducte abhängig ist vom Druck, von der Temperatur 

 und von der Concentration der Lösung, und ob überhaupt die 

 Mengenverhältnisse der einwirkenden Substanz mit in Betracht 

 zu ziehen sind. 



Zur Entscheidung dieser Fragen wurde der Kryolith nicht 

 nur der Einwirkung von Calcium - Salzlösungen ausgesetzt, es 

 wurde vielmehr noch die Einwirkung der Salzlösungen der 

 übrigen Metalle der alkalischen Erden: Baryum, Strontium 

 und Magnesium mit in den Kreis der Betrachtung gezogen, da 

 sie alle in so hohem Grade im Mineralreiche sich wechsel- 

 seitig in isomorphen Mischungen ersetzen und wegen ihres in 

 mancher Hinsicht ähnlichen Verhaltens die Möglichkeit einer 

 Verallgemeinerung der beobachteten Thatsachen in Aussicht 

 stellten. Endlich wurde noch untersucht, ob es möglich sei, 

 ein einmal in den Kryolith substituirend eingetretenes Metall 

 durch anderweitige Behandlung ganz oder theilweise wieder 

 auszutauschen gegen ein anderes Erdalkalimetall. 



Der als Ausgangsmaterial aller Versuche dienende Kryo- 

 lith von ausgesucht reiner Qualität ist mir durch die Güte 

 des Herrn Zirkel auf das Bereitwilligste zur Verfügung ge- 

 stellt worden, wofür ich demselben zu wärmstem Danke ver- 

 pflichtet bin. 



Versuchs - Methoden. 



Das auf das sorgfältigste pulverisirte und gebeutelte Mi- 

 neral wurde in zwei verschiedenen Versuchsreihen der Einwir- 

 kung von Salzlösungen der alkalischen Erden ausgesetzt. 



Zunächst wurde es längere Zeit bei 100° C. mit den 

 betreffenden Lösungen digerirt. Ungefähr 12 grm des feinge- 

 pulverten Minerals wurden in Platinschalen oder grossen, gut 

 glasirten Tiegeln von Meissener Porzellan mit einer concen- 

 trirten, gesättigten Lösung von Chlorbaryum, salpetersaurem 



